190 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA. 



Maderas 



Las maderas experimentadas tenian siempre la forma de prismas 

 rectos á sección cuadrada con altura igual próximamente á ocho 

 veces el espesor. El aparato usado era el mismo anterior, ó de 

 la Fig. 4. 



I» 



a 



o 



Z 



D 



Largo 

 L. 



DIMENSIONES 

 E LAS PIEZAS 



SECCIÓN A. 



a, 1 



2 1 



5-§ 



Q O. « 



rt >> ni 

 '^ O O 



2 II 



OBSERVACIONES 



Anchura 



Espesor 





' 





metros 



metros 



metros 



' 212 



0.00 





\ 



2o 1 











433 



0.25 



i 



■f'i 











1 598 



0.50 



/ 



Quebrs 

 colora 



.352 



0.708 



0.01 



1.01 



1 653 

 1 736 



0.75 

 1.00 



, Firme. 











846 



1.10 



/ 



\ 













\ 901 





901 



Rompió después de 

 1 minuto. 



o 













212 



0.20 







•So 1 











322 



0.50 



( 



Firme. 



.824 



0.708 



0.01 



0.01 



\ 377 

 1 433 



488 



0.75 

 1.00 

 1.10 







o ^ 













540 





540 



Rotura. 



t 













212 

 433 



0.00 

 0.25 





Firme. 



1 1 



.195 



0.708 



0.0 1 



0.01 



542 



0.75 







►í 











1 597 



1.00 



597 



Empezó & doblarse. 



^ 1 



, 











652 



1.25 



652 



Rotura instantánea. 



as 

 O. 

 =3 





.090 



0.708 



0.01 



0.01 



i 



322 



487 

 982 



0.25 

 0.50 

 0.75 



■ 



Firme. 



5 









( 



1010 



1.00 



1010 



Rotura después de 

 3 niinutoü. 



